( 996 ) 

 côtés du cadre, on voit que l'iiiduclion électromagnétique se produit sur 

 les quatre côtés de ce cadre et dans le même sens. » 



ÉLECTRICITÉ. — Stir la résistance électrique de plusieurs substances isolantes ('). 

 Note de M. G. Foussereau, présentée par M. Jamin. 



« 1. Dans deux Communications précédentes (-), j'ai décrit une mé- 

 thode qui m'a permis d'étudier la résistance du verre par la mesure du 

 temps nécessaire pour charger un condensateur, à une différence de poten- 

 tiel déterminée, à travers la résistance à expérimenter. J'ai appliqué depuis 

 lors cette méthode à diverses autres substances isolantes. 



» En opérant sur des tubes de porcelaine, j'ai reconnu que la résistance 

 de cette substance suit, quand on fait varier la température, une marche 

 analogue à celle que j'avais déjà observée pour les différents verres; elle 

 est du même ordre de grandeur que celle des verres très isolants à base de 

 plomb. Cette résistance atteint, en raillions de mégohms, par centimètre 

 cube, 



761 à 60", 



o,o52 à 180°. 



» 2. Pour étudier la résistance du soufre, on fondait ce corps dans 

 une éprouvette en verre où l'on faisait plonger deux électrodes de zinc con- 

 centriques enroulées en cylindres. Cette disposition, qui ramène la matière 

 isolante à la forme d'un tube cylindrique creux, présente l'avantage d'éli- 

 miner toute influence perturbatrice dépendant de la conductibilité de l'en- 

 veloppe de verre. 



» En opérant sur du soufre préalablement fondu, puis refroidi len- 

 tement à l'état prismatique, on a constaté une conductibilité notable dans 

 le voisinage du point de fusion, mais disparaissant rapidement quand la 

 température s'abaisse. Les résistances obtenues ont varié entre 



7,39 pour la température ii2°,i, 

 3980 pour M 69°. 



» Au-dessous de celle dernière température, la conductibilité cesse d'être 

 mesurable. 



( ' ) Ce iravail a été fait au laboratoire de rechirches physiques de la Sorbonne. 

 (-) Comptes rendus, 3i juillet 1882 et ig mars i883. 



